700 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 



M. M. Hart et Wormser sont arrives, en graduant l'action de leur 

 reactif, â extraire environ 3o°/ de chaux du ciment, sans qu'il y 

 ait eu de silice rendue libre ; ceci correspond â une decomposition 

 des siiicates basiques en silicate monocalcique et non â la preuve 

 qu'il y a 3o°/ de chaux libre dans le ciment. 



M. Rebuffat ') se sert d'une solution de sucre â i o°/ pour ex- 

 traire l'hydrate de chaux du ciment. II arrive en soumettant une 

 serie de chaux hydrauliques et de ciments, de differentes provenan- 

 ces, â son reactif, â extraire des quantites variables de chaux, sui- 

 vant le produit trăite. Pour le portland hydrate, trăite â refus, ii 

 extrait i'7°/ d'hydrate de chaux, ce qui correspond au rapport mo- 



, ' . CaO-f-MgO . 



leQulaire c^n = 2 5 2 4- En tenant compte que la magnesie 



n'entre pas en reaction avec la solution de sucre, que Ies aluminates 



perdent leur chaux dans cette solution jusqu'â la combinaison 



3 A1 2 3 . 2 CaO, que le fer lie une certaine quantite de silice et est, 



comme tel, inactif lors du durcissement, on arrive presque exacte- 



CaO ^ :. . . 



ment au rapport ~. ,~ = 2. Ceci prouverait que dans le ciment 



trăite par M. Rebuffat et ayant durei pendant plusieurs mois sous l'eau 

 â l'abri de l'acide carbonique, sans que la petite quantite d'eau soit 

 renouvelee, ii s'est forme uniquement le compose Si 2 . 2 Ca O, H 2 

 en ce qui concerne Ies siiicates. La solution de sucre est cependant 

 suffisamment active pour enlever tout l'hydrate de chaux se trou- 

 vant â Tetat libre, comme le prouvent Ies quantites beaucoup plus 

 fortes d'hydrate de chaux enlevees aux chaux hydrauliques traitees 

 de la meme facon. 



Ce fait est tres important au point de vue de la theorie du dur- 

 cissement. 



Cette quantite de i7°/ d'hydrate de chaux a deja ete atteinte 

 au bout du 3-me jour de traitement du ciment hydrate par la so- 

 lution sucree, au bout de 129 jours elle est restee la meme. Ceci 

 demontre que le corps forme, le silicate bicalcique hydrate est assez 

 stable pour ne pas se decomposer en presence de chaux libre en 

 solution. 



II est â noter que dans Ies conditions ou a 6te faite l'expeVience 



') Gazzetta chimica italiana 1898, p. 209 et suiv. 



